( /loG ) 



» On débarrasse les cristaux de l'acide sulfurique adhérant en les sou- 

 mettant, dans une capsule de platine, à l'action d'une chaleur modérée. 

 Les cristaux de sulfate de zinc doivent être chauffés très modérément. Si 

 on les chauffe au rouge sombre, ils perdent leur trans^Jarence. Les cristaux 

 de sulfate de cadmium supportent mieux la chaleur. On peut, eu effet, les 

 chauffer au rouge sombre sans qu'ils subissent aucun changement. 

 Chauffés à une température plus élevée, ils deviennent opaques et fondent. 

 Les deux sulfates qui m'occupent se présentent en cristaux bien réfléchis- 

 sauts. Toutefois, les cristaux de sulfate de zinc deviennent bientôt ternes 

 à l'air, quoiqu'ils soient débarrassés d'acide sulfurique libre avec beaucoup 

 de soin, tandis que les cristaux de sulfate de cadmium ne s'altèrent à l'air 

 que très lentement. 



» La densité du sulfate de zinc cristallisé est 3,74 ^' iS"; son volume 

 moléculaire est égal à 43. 



» La densité du sulfate de cadmium non cristallisé est 4, 72 à iS"; son 

 volume moléculaire est égal à 44- 



» La composition des cristaux que j'ai préparcs a été vérifiée par l'ana- 

 lyse qui a donné les nombres suivants : 



» Le sulfate de cadmium cristallisé se présente en prismes orthorhom- 

 biques aplatis parallèlement à p. Les dimensions des cristaux atteignent 

 environ 2'°". Ils offrent les faces /j (dominante), m, e' et quelquefois a'" 

 (très réduite). Ils sont ordinairement réunis en macle, formé de deux 

 individus qui se pénètrent et dont l'un a tourné de 90° par rapport à 

 l'autre autour de la normale de p. Les mesures goniométriques ont donné 

 m '. m =: go° 2' et e'e' = iog°8'. Les paramètres sont r ,001 : i : i, 406. 

 Il y a donc isomorphisme dans la zone du prisme avec l'anhydrite. L'ex- 

 tinction se fait suivant les diagonales de la face p. Le plan des axes optiques 

 est parallèle à A'. 



» Le sulfate de zinc cristallisé est en Tables rectangulaires appartenant 



